Karakterisasi zeolite dari ampas tebu yang  dihasilkan dari reaktor hidrotermal dan aplikasinya pada penyerapan ion logam Pb 2+
Lince Muis*, Aulia Sanova, Hadistya Suryadri
Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Jambi email: *1 ilincemuisismet@yahoo.com
Diterima: 9 September 2021/ Disetujui: 31 Desember 2021/ Dipublikasi online: 31 Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.22437/chp.v6i1.14597

## ABSTRAK
Metode pembuatan zeolit yang umum dan banyak digunakan adalah metode alkali hidrotermal.  Dalam  penelitian  ini  proses  sintesis  zeolit  dari  ampas  tebu menggunakan metode alkali hidrotermal pada temperatur 150 0 C dan variasi waktu hidrotermal 8 jam, 16 jam dan 24 jam. Zeolit sintesis yang diperoleh dari metode alkali hidrotermal tersebut dikarakterisasi dengan menggunakan Difraksi Sinar-X dan Mikroskop Pemindai Elektron. Hasilnya adalah zeolit sodalit yang dihasilkan dari variasi waktu hidrotermal 8 jam dengan bentuk kristal kubik berukuran kecil saling berikatan membentuk geometri memanjang. Kemampuan adsorpsi dari zeolit sintetis  yang  dihasilkan  diuji  dengan  menggunakan  ion  logam  Pb 2+ .  Kapasitas adsorpsi yang dihasilkan adalah 17,5485 mg/g.
Kata kunci: hidrotermal, zeolite, adsorbsi

## ABSTRACT
Zeolites  are  generally  prepared  using  the  alkaline  hydrothermal  method.  In  this study,  the  process  of  synthesizing  zeolite  from  bagasse  using  the  alkaline hydrothermal method at a temperature of 150 0C and a hydrothermal time variation of  8  hours,  16  hours  and  24  hours.  The  synthesized  zeolite  obtained  from  the alkaline  hydrothermal  method  was  characterized  using  X-Ray  Diffraction  and Scanning  Electron  Microscopy.  The  result  is  a  sodalite  zeolite  produced  from  a hydrothermal time variation of 8 hours in the form of small cubic crystals bonded to each other to form an elongated geometry. The adsorption ability of the synthetic zeolite  produced  was  tested  using  the  metal  ion  Pb2+.  The  resulting  adsorption capacity is 17.5485 mg/g.

## Keywords: hydrothermal, zeolite, adsorption

## PENDAHULUAN
Tebu  merupakan  sumber  daya  alam  yang  cukup  melimpah  di  Indonesia umumnya dan di Propinsi Jambi khususnya.  Selain sebagai penghasil gula tebu juga menghasilkan limbah dalam proses pengolahnnya. Limbah yang dihasilkan salah satunya ampas tebu yang hanya digunakan untuk tambahan bahan pakan ternak.  Ampas  tebu  memiliki  kandungan  silica  dan  alumina  yang  cukup  tinggi sehingga bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan zeolite.  Berdasarkan
dari  hal  tersebut  maka  dilakukan  penelitian  untuk  membuat  dan mengkarakterisai  zeolite  yang  beradala  dari  ampas  tebu.    Sintesis  dan pengkristalisasian  zeolite  tersebut  dilakukan  dalam  reaktor  hidrotermal. Kemudian zeolite yang dihasilkan akan diaplikasikan pada proses penyerapan ion logam Pb 2+ .  Sehingga diharapkan zeolite tersebut dapat mengurangi pencemaran yang  diakibat  oleh  logam  salah  satunya  ion  logam  Pb 2+ .  Penelitian  ini  dimulai dengan pengambilan sampel limbah ampas tebu yang kemudian dilakukan proses furnace  untuk  mendapat  abu.    Selanjutnya  dilakukan  sintesis  zeolite.    Hasil sintesis  tersebutkan  akan  dilakukan  dalam  reaktor  hidrotermal  pada  variasi waktu 8 jam, 16 jam dan 24 jam dan suhu 150oC.  Zeolite yang dihasilkan akan dikarakterisasi menggunakan XRD dan SEM-EDX.  Kemudian akan diaplikasikan pada penyerapan ion logam Pb 2+ .

## METODOLOGI PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Alat  yang digunakan dalam penelitian ini adalah reactor hidrotrmal, furnace, kertas saring, neraca analitik, grinder, pengaduk magnet, XRF, Scanning Electron Microscopy, X-Ray Diffraction . . Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ampas tebu , NaOH, Al(OH)3 dan aquadest. ban dalam bekas kendaraan bermotor roda dua dengan merk IRC dan Katalis Zeolit .

## Preparasi Awal Sampel Ampas Tebu
Silika amorf disintesis dari ampas tebu dengan menggunakan metode dari Fungaro (2014) . Mula-mula ampas tebu dikeringkan dengan menggunakan oven pada  suhu  90 0 C  selama  4  jam  kemudian  dipotong  kecil-kecil  setelah  itu dilakukan  proses  penggilingan  menggunakan grinder, selanjutnya  ampas  tebu diabukan dengan menggunakan furnace pada suhu 700 0 C selama 20 kemudian abu ampas tebu dikarakterisasi dengan menggunakan instrument XRF.

## Pembuatan Reaktan Natrium Silikat
Pembuatan larutan Natrium Silikat dilakukan dengan mencampur sebanyak 20  gram  abu  ampas  tebu  lalu  diletakkan  dalam  gelas  beker  dan  ditambahkan NaOH sebanyak 50 gram. Dikalsinasi dengan menggunakan furnace pada suhu 550 0 C selama 1 jam lalu direndam dalam aquades dan didiamkan selama 24 jam kemudian disaring. Filtrat yang dihasilkan diencerkan hingga volumenya 150 ml.

## Proses Sintesis Zeolit
Proses sintesis zeolit dilakukan dengan mereaksikan   40 ml natrium silikat dengan 60 ml natrium aluminat disertai pengadukan selama 3 jam. Campuran dimasukkan  kedalam  reaktor  hidrotermal  dan  dilakukan  proses  kristalisasi menggunakan metode alkali hidrotermal pada temperatur 150 0 C dengan variasi waktu 8 jam, 16 jam dan 24 jam. Padatan hasil kristalisasi dicuci dengan aquades hingga bening dan padatan dikeringkan pada suhu 90 0 C selama 2 jam. Padatan yang diperoleh selanjutnya dikarakterisasi menggunakan XRD dan SEM.

## Adsorpsi Ion Logam Timbal (Pb2+)
Adsorpsi ion logam Timbal (Pb 2+ ) dilakukan dengan cara membuat larutan standar  dari  padatan  Timbal  Oksida  (PbO)  dengan  konsentrasi  50  ppm  dalam erlenmeyer  kemudian  ditambahkan  0,1  gram  zeolit  ke  dalamnya,  setelah  itu dilakukan proses adsorpsi. Larutan hasil adsorpsi disaring menggunakan kertas saring.  Filtrat  hasil  penyaringan  kemudian  dianalisis  menggunakan  instrumen AAS.

## Perancangan Reaktor Hidrotermal

## Gambar 1. Perancangan Reaktor Hidrotermal

## Analisa Abu Ampas Tebu
Tahap pertama analisa awal sampel abu ampas tebu menggunakan XRF ( X- Ray Fluorescence) untuk mengetahui komposisi senyawa alumina dan silika dari ampas tebu.

## Analisa Zeolit Hasil Sintesis
Zeolit yang dihasilkan akan dikarakterisasi dengan menggunakan XRD ( X- Ray  Diffraction) untuk  melihat  bentuk  serta  struktur  kristalinitas  dan  SEM ( Scanning  Electro  Microscopy) untuk  melihat  morfologi  permukaan  zeolit  yang dihasilkan.
Analisa Zeolit Sebagai Adsorben Ion Logam Timbal (Pb 2+ )
Zeolit yang dihasilkan akan diaplikasikan dalam penyerapan ion logam Pb 2+ setelah  itu  dilakukan  analisa  dengan    menggunakan  instrumen  AAS  ( Atomic Absorption Spectroscopi ) untuk mengetahui konsentrasi logam yang terserap.

## Perhitungan Hasil Adsorpsi Zeolit
Hasil dari proses adsorpsi oleh zeolit pada penyerapan ion logam Pb 2+ akan dihitung kapasitas adsorpsinya dengan menggunakan persamaan rumus :
𝑄 =   $ !"#!$ & % × 𝑉
Sedangkan  persentase  adsorpsi  (efisiensi  adsorpsi)  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus :
% 𝐸 =   $ ! !"!# #! !$%&' ! !"!# % × 100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis  Proksim  Proses  Sintesis  Zeolit  Menggunakan  Metode  Alkali Hidrotermal
Proses sintesis zeolit dilakukan dengan cara mereaksikan larutan Natrium Silikat dengan Natrium Alimunat. Hasil pencampuran larutan ini membentuk gel berwarna  putih  yang  kemudian  di  lakukan  pengadukan  selama  3  jam menggunakan  pengaduk  magnet.  Tujuan  pengadukan  ini  adalah  untuk menghomogenkan campuran dan mempercepat reaksi antara Natrium Silikat dan Natrium  Aluminat  karena  adanya  pengadukan  sehingga  frekuensi  tumbukan molekul-molekul  akan  terjadi  lebih  besar  dan  reaksi  akan  cepat  berlangsung. Alkali  hidrotermal  atau  kristalisasi  pada  pembentukan  zeolit  dicapai  dengan perubahan  struktur  aluminat  dan  silikat  dari  fase  larutan  menjadi  fase  gel kemudian  fase  padatan.  Metode  alkali  hidrotermal  mengikuti  Hukum  Ostwald yang  merupakan  transformasi  yang  terjadi  secara  bertutut-turut.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Yelmida et al, 2011) yang mensintesis zeolit dari Fly Ash sawit, variasi pengaruh pengadukan terbaik pada diperoleh pada waktu 3 jam
pada suhu ruangan. Pencampuran antara Natrium Silikat dan Natrium Aluminat yang disertai pengadukan akan membentuk gel berwarna putih.
Hasil dari metode alkali hidrotermal dengan variasi waktu 8 jam, 16 jam dan 24  jam  berupa  padatan.  Warna  padatan  yang  terbentuk  berbeda-beda berdasarkan variasi temperatur.Untuk waktu 8 jam di peroleh padatan berwarna putih, waktu 16 jam di peroleh padatan berwarna putih kecoklatan dan waktu 24 jam  di  peroleh  padatan  berwarna  coklat.  Padatan-padatan  tersebut  merupakan zeolit  hasil  sintesis.  Kemudian  padatan  tersebut  dicuci  dengan  aquades  hingga filtrat berwarna jernih. Tujuan pencucian ini adalah untuk menghilangkan sisa NaOH yang ada dalam zeolit. Setelah dicuci kemudian padatan dikeringkan pada suhu 80 °C selama 4 jam untuk mengurangi kandungan air yang berada dalam zeolit sintesis sehingga di peroleh padatan kering dengan berat konstan.
Untuk mengidentifikasi zeolit hasil, dilakukan karakterisasi menggunakan X-Ray  Diffraction (XRD)  untuk  mengetahui  struktur  kristal,  jenis  zeolit  dan kristalinitas  dan Scanning  Electro  Microscope (SEM)  di  gunakan  untuk  melihat bentuk morfologi zeolit sintesis.

## Karakterisasi Zeolit
Karakterisasi  zeolit  dengan  sinar-X  bertujuan  untuk  menentukan  jenis mineral  dan  kristalinitasnya.  Kristalinitas  sampel  di  lihat  dari  pola difaktogramnya. Difaktogram yang memiliki pemisahan puncak-puncak yang jelas dan intensitas ketajaman puncaknya tinggi memiliki kristalinitas yang baik. Sifat- sifat,  struktur  dan  komposisi  dari  padatan  hasil  sintesis  ditentukan  dengan difraksi  sinar  X  (XRD)  menggunakan  JEOL  JDX-353.  Pola  difraksi  dialurkan dalam rentang 0 2Th = 5-50. Hasil XRD untuk zeolit pada waktu 8 jam, 16 jam dan 24  jam  dapat  dilihat  pada  Gambar  4.1.  Hasil  dicocokkan  dengan  JCPDS  ( Joint Committee  Powder  Diffraction  Standar )  yang  menunjukkan  bahwa  pada  variasi waktu  8  jam,  16  jam  dan  24  jam  data  difraktogram  tersebut  memberikan  pola yang berbeda-beda.
Gambar 2. Hasil XRD untuk zeolit pada waktu (a) 8, (b) 16, dan (c) 24 jam
Dari Gambar 2 diketahui bahwa perbedaan waktu hidrotermal memberikan hasil  difaktogram  berbeda  dengan  intensitas  puncak  yang  berbeda  pula. Perbedaan yang cukup besar terlihat pada pola difaktogram antara 8 jam dengan 16 jam dan 24 jam, yakni pada waktu 8 jam puncak yang muncul cukup banyak dengan pola naik dan turun yang cukup jauh sedangkan pada waktu 16 jam dan 24 jam puncak yang muncul sangat sedikit dan dengan pola naik dan turun yang pendek. Pada waktu 8 jam terdapat 18 puncak ( peak ), 16 jam  terdapat 1 puncak dan 24 jam terdapat 2 puncak  pada 2 θ
Karakterisasi Zeolit dengan Scanning Electron Microscope (SEM)
Analisis  menggunakan  SEM  bertujuan  untuk  melihat  morfologi  bentuk partikel pada permukaan. Pada prinsipnya analisis permukaan melibatkan radiasi permukaan  dengan  sumber  energi  yang  cukup  untuk  menembus  dan menimbulkan  emisi  dari  permukaan  berkas  energi  yang  bisa  dianalis.  Berikut hasil analisa SEM untuk Sodalit pada waktu 8 jam.
A B C
Gambar 3. Hasil SEM Sodalit perbesaran 20,0µm (2500x)
a                        b c
Gambar 4. (a) Sodalit t = 8 jam (b) Sodalit (Fajar,2012) dan (c) Sodalit (Daniela et al, 2010)
Dari hasil analisa SEM gambar 4.4 Sodalit memiliki kemiripan bentuk yang sama  dengan  hasil  penelitian  (Fajar  et  al,  2012)  gambar  4.5  (a)  dan  penelitian (Daniela et al, 2010) gambar 4.5 (b). Kristal berbentuk kubus dengan ukuran kecil dan halus serta memanjang yang saling berikatan merupakan bentuk kristal dari Sodalit. Kubus dengan ukuran kecil yang saling berikatan membentuk geometri memanjang lebih dominan jika dibandingkan dengan kubus yang berukuran lebih besar. Dari morfologi hasil SEM memperlihatkan adanya pori-pori yang terbentuk pada setiap kristal Sodalit (Wajima, 2005) yang membuktikan bahwa salah satu sifat  atau  karakteristik  zeolit  adalah  berpori  karena  kristal  zeolit  merupakan kerangka yang terbentuk dari jaring tetrahedral SiO 4 dan AlO 4 (Lobo et al, 2001). Dari  hasil  SEM  juga  memperlihatkan  bentuk  kristal  yang  seragam  dan  tidak terdapat  bentuk  kristal  yang  lain.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  hasil hidrotermal dengan temperatur 150 °C dan waktu 8 jam adalah kondisi terbaik zeolit  terbentuk  paling  banyak  dan  tidak  ada  campuran  dari  zeolit  lain  adalah Sodalit.
Adsorpsi Ion Logam Timbal (Pb 2+ )
Adsorpsi  merupakan  suatu  proses  penyerapan  oleh  padatan  tertentu terhadap zat tertentu yang terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya tarik  atom  atau  molekul  pada  permukaan  zat  padat  tanpa  meresap  ke  dalam (Atkins,1999) .    Proses  adsorpsi  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara membuat larutan logam dari padatan Timbal Oksida dengan konsentrasi 50 ppm. Setelah  itu  dimasukkan  sebanyak  50  ml  ke  dalam  Erlenmeyer  dan  dilakukan proses adsorpsi dengan zeolit sebesar 0,1 gram. Proses adsorpsi dilakukan dengan mengaduk  larutan  dengan  pengaduk  magnet  selama  60  menit.  Tujuan dilakukannya  pengadukan  adalah  untuk  memperluas  dan  memperlama  waktu kontak adsorben yang dalam hal ini adalah zeolite dengan adsobat yaitu ion logam timbal yang terlarut dalam larutan logam. Setelah diaduk campuran dipisahkan dengan  magnet  eksternal,  campuran  disaring  dengan  kertas  saring.  Filtrat dianalisis kandugan ion logam Pb 2+ dengan Atomic Absorption Spectroscopy (AAS).
Analisa  AAS  atau Atomic  Absorption  Spectroscopy dilakukan  untuk mengetahui konsentrasi akhir larutan logam setelah dilakukan proses adsorpsi. Dari hasil analisa AAS didapat konsentrasi akhir larutan logam sebesar 14,903 ppm,  angka  ini  lebih  kecil  dari  konsentrasi  awal  larutan  logam  maka  dapat dihitung kapasitas adsorpsinya sebesar 17,5485 mg/g dengan efisiensi adsorpsi sebesar 70,194 %. Dengan hasil perhitungan kapasitas adsorpsi sebesar 17,5485 mg/g tersebut maka zeolit sintetis dari ampas tebu dapat diaplikasikan sebagai adsorben ion logam Pb 2+ .

## KESIMPULAN
Hasil  karakterisasi  menggunakan  XRD  dan  SEM  menunjukkan  pada memiliki  kristalinitas  paling  baik  dengan  jenis  zeolit  Sodalit  dengan  rumus kimiaNa 6 [AlO 4 SiO 4 ] 6 .8H 2 O  dengan  struktur  kristal  kubik.  Kapasitas  adsorpsi ionlogamPb 2+ oleh zeolit sodalit adalah 17,5485 mg/g.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi, S., et al. 2009. A Facile Method for Production of High Purity Silica Xerogels from Bagasse Ash . Advanced Powder Technology . 20:468–472 Zeolit.
Akimkhan, A. M. 2012. Structural and Ion-Exchange Properties of Natural Zeolite . Lisence in tech.
Artati, Enny K., et al. 2010. Konstanta Kecepatan Reaksi sebagai fungsi Suhu pada Hidrolisa Selulosa dari Ampas Tebu dengan Katalisator Asam Sulfat. Jurnal Teknik Kimia. Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.
Atkins,  P.W.   1990. Kimia  Fisika Jilid  2   Edisi  Keempat.   Penerbit Erlangga.     Jakarta.
Atta,  A.Y.,  Jibril,  B.Y.,  Aderemi,  B.O.,  dan  Adefila,  S.S.  2012.  Preparation  of Analsim from Local Kaolin and Rice Husk Ash. Applied Clay Science, 61,  8- 13.
Azizah,  N.,  Al-Baarii,  A,  N.,  dan  Mulyani,  S.  2012. Pengaruh  Lama  Fermentasi Terhadap  Kadar  Alkohol,  pH,  dan  Produksi  Gas  pada  Proses  Fermentasi Bioetanol dari Whey dengan Substitusi Kulit Nanas. Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan vol 1 no.2 .
Barrer, R.M., 1982, Hydrothermal Chemistry of Zeolite , Academic Press, New York.
Bogdanov, B., D. Georgiev., K. Angelova,. and Y. Hristov. 2009. Synthetic Zeolites and  Their  Industrial  and  Environmental  Applications  Review. International Science conference . Volume IV Natural & Mathematical science.
Breck, D.W, 1974. Zeolite Molecular Sieves . John Willey Interscience, New York.
Byrappa, K., Yoshimura, Masahiro., 2001, Hydrothermal Synthesis and Growth of Zeolites  in  Handbook  Of  Hydrothermal  Technology , University  of Mysore Manasagangotri  Mysore,  India  &  Tokyo Institute  of  Technology Yokohama, Japan.
Candra, A., Miryanti, Y.I.P.A., Widjaja, L.B., dan Pramudita, A.  2012, Isolasi dan Karakterisasi Silika dari Sekam Padi .  Universitas Katolik. Parahayangan.
Chang, H.L. dan Shih, W. H., 1998. A General Methods for the Conversion of Fly Ash Into Zeolite as Ion Exchangers for Cesium, Ind. Eng. Chem Res., 37 (1), 71-78.
Darmono.  2008. Lingkungan  Hidup  dan  Pencemaran. Jakarta  Universitas Indonesia Press.
Fungaro, Thais, Marco, dan Nara A. Oliveira. 2014. Synthesis and Characterization of  Zeolitic  Material  Derived  from  Sugarcane  Straw  Ash.  American  Journal  of Environmental Protection. Volume 2 No. 1 : 16 – 21.
Fungaro, Denise A. dan Thais Vitoria da Silva Reis. 2014. Use of sugarcane straw ash  for  zeolite  synthesis.  International  Journal  of  Energy  and  Environment. Volume 5 Issue : 5 : 559 - 566.
Hamdan,  H.  1992. Introduction  to  Zeolite,  Synthesis,  Characterization  and Modification . Universiy Technology of Malaysia (UTM).Malaysia.
Hanafi, A. dan Nandang. A. 2010. Studi Pengaruh Bentuk Silika dari Abu Ampas Tebu terhadap Kekuatan Produk Keramik. Jurnal Kimia Indonesia. Volume 5 : 35-38. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Hernawati dan Indarto, D.N. 2010. Pabrik Silika dari Ampas Tebu dengan Proses Presipitasi .  Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
Ismaillyah. 2017. Pembuatan Zeolit Dari Bottom Pofa (Palm Oil Fuel Ash) Dengan Metode Peleburan Hidrotermal. Skripsi Tidak Diterbitkan. Jambi : Jurusan Kimia. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Jambi.
Ju, Y.H., Huynh, L.H., Kasim, N.S., Guo, T.J., Wang, J.H., dan Fazary. A. E.  2011. Analysis  of  Soluble  and  Insoluble  Fractions  of  Alkali  and  Subcritical  Water Treated Sugarcane Bagasse. Carbohydrate Polymers . 83, 591-599.
Kalapathy, U., Proctor, A., and Shultz, J.  2000. A Simple Method for Production of Pure Silica from Rice Hull Ash. Biosource Technology . Vol 73, pp 257-264.
Kristiyani, Dyah., Eko Budi Susatyo, dan Agung Tri Prasetya. 2012. Pemanfaatan Zeolit Abu Sekam Padi untuk Menurunkan Kadar Ion Pb2+ Pada Air Sumur. Jurnal Kimia Indonesia. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
Lobo,  Raul  F., Introduction  to  the  Structural  Chemistry  of  Zeolites ,  University  of Delaware, U.S.A. in Auerbach, Scott M. Carrado, Kathleen A, Dutta, Prabir K (editor)., 2003, Handbook Of Zeolite Science And Technology, The Ohio State University Columbus Ohio, U.S.A.
Mirwan, M. 2005. Daur Ulang Limbah Hasil Industri Gula  (Ampas Tebu / Bagasse) Dengan  Proses  Karbonisasi  Sebagai  Arang  Aktif .  Jurnal    Rekayasa Perencanaan. Vol. 1 (3).
Milton, Robert M. 1989. Molecular Sieve Science and Technology in Occelli, Mario L.,  Robson,  Harry  E  (editor)., Zeolite  Synthesis, Louisiana State  University , Washington DC. U.S.A.
Mockovcˇiakova´, A., M. Matik., Z. Orolı´nova´., P. Hudec., and E. Kmecova. 2007. Structural  characteristics  of  modified  natural  zeolite. J.  Porous  Mater .  DOI 10.1007 10934-007-9133-3.
Moises, M. P., Cleiser, T. P. S., Meneguin, J.G., Girotto, E.M., dan Radovanoic, E. 2013.    Synthesis  of  Zeolit  NaA  from  Sugarcane  Bagasse  Ash. Materials Letters .  108, 243-246.
Mortimer, M dan Taylor, P. 2002 . Chemical Kinetics and Mechanism . Cambridge RSC.
Mumpton,  F.  A.  1999. Uses  of  natural  zeolites  in  agriculture  and  industry.  Proc. Natl. Acad. Sci. USA . Vol. 96, pp. 3463–3470.
Mu’jizah,  S.  2010. Pembuatan  Dan  Karakterisasi  Karbon  Aktif  Dari  Biji  Kelor (Moringa Oleifera. Lamk) Dengan Nacl Sebagai Bahan Pengaktif .
Nwabanne, J.T. & Igbokwe P.K. 2008. Kinetics And Equilibrium Modeling Of Nickel Adsorption By Cassava Peel . J. of Engineering and Applied Sciences , 3 (11): 829-834.
Rangminang. 2009. Adsorpsion . http://www.newworldencyclopedia.org. Diakses tanggal 4 April 2018.
Samsuri, M, dkk.  2007. Pemanfaatan Sellulosa Bagasse untuk Produksi Ethanol Melalui  Sakarifikasi  dan  Fermentasi  Serentak  dengan  Enzim  Xylanase . Universitas Indonesia. Depok.
Suardana,  I  Nyoman.  2008. Optimalisasi  Daya  Adsorbsi  Zeolit  Terhadap  Ion Kromium (III). Jurnal  Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humanoira. Vol.2(1), 17-33.
Subagjo. 1993 . Zeolit Struktur dan Sifat-sifat . Warta Insinyur Kimia 3, 7.
Sudarwin.  2008 .  Analisis  Spasial  Pencemaran  Logam  Berat  (Pb  Dan  Cd)  pada Sedimen  Aliran  Sungai  dari  Tempat  Pembuangan  Akhir  (Tpa)  Sampah Jatibarang . Semarang: Tesis Kesehatan Lingkungan.
Sutarti,  M.,  dan  Rachmawati,  M.,  1994, Zeolit. Tinjauan  Literatur,  Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI, Jakarta.
Umeda, J. and Kondoh, K.  2008 . High Purity Amorphous Silica Originated in Rice Husks via Carboxylic Acid Leaching Process. Journal of Materials Science. Vol. 43, No. 22. Pp. 7084-7090.
Verma, D., Gope, P.C., Maheshwari, M.K., dan Sharma, R.K.  2012. Bagasse Fiber Composites-A Review . Journal of Materials and Environmental Science .  3, 6, 1079-1092.
Wade, A. & P.J. Weller. 1994 Handbook of Pharmaceutical Expient, 2 nd edition. The Pharmaceutical Press, London : 47-48, 99-103, 229-232, 243-244, 262-263, 310-311, 367-370, 407-408, 411-414, 562-563.
Wibowo. 1998. Peningkatan kandungan SiO 2 Abu Ampas Tebu dan Efeknya pada Kuat Desak Beton. Laporan Studi : Fak. Teknik Uajy. Yogyakarta.
Xu, R., Pang, W., Yu, J., Huo, Q., Chen, J., 2007. Chemistry of Zeolites And Related Porous Materials Synthesis and Structure . John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, Singapore.
Yulianti, Indah Tri. 2017. Sintesis ZSM-5 (Zeolite Secony Mobile-5) dari Silika Ampas Tebu  (Bagasse)  Menggunakan  Metode  Steam  Assisted  Conversion  (SAC). Skripsi  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam.  Universitas Lampung. Bandar Lampung.